258 
MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
ZÉOLITES ALUMINEUSES 
(z J! O L I T H s P K O P n lî M E N T DITE s) 
THOMSONITE 
(Ca, Na") AP SP 0^ + 2,5 H" 0 
Orthorhombique. mm — 90" 25’ (Brôgger). 
b-, h = 1000 : 716,480. D = 709,707. 
[a : h : c = 0,9925 ; ! : 1,0095 ‘] 
Formes obsen’ées. p (001), m (110), (100), (010). 
Faciès des cristaux. Les cristaux de thomsonite sont généralement 
allongés suivant l’axe vertical, les faces de la zone prismatique sont 
striées vei'ticalement ; souvent le minéral est lamelleux suivant g* (010), 
ses cristaux sont parfois terminés par des pointemcnts (001). Enfin 
quelques variétés sont fibreuses et se présentent en masses mamelonnées 
à éclat soyeux : ce sont elles qui ont reçu le nom de mèsole. 
Clivages. Clivage g^ (010) parfait, Jd (100) dilllcile, trace suivant 
P (001). Cassures transversales, cassure inégale. 
Dureté. 5 à 5,5. 
Densité. 2,3 à 2,4; 2,357 (bois du Fajou). 
Coloration et éclat. Incolore, blanche, jaune ou rougeâtre. Poussière 
incolore. Transparente ou translucide. 
Eclat vitreux parfois un peu nacré. Eclat 
soyeux dans les variétés fibreuses. 
Propriétés optujues. Plan des axes optiques 
parallèle à p (001) c’est-à-dire transversal h 
rallongement du minéral. 
La bissectrice aiguë est positive [n^ et perpen- 
diculaire à gi (010). La dispersion est notable, 
P < ‘’- 
2 \ = 53® environ, 
ns = 1,525 D.x. ; 
nm 1 ,503 J 
Dp = 1,498; 
. 
Pig. 1. 
Épure delà face A* (100) per- 
pendiculaire à la bissec- 
I. Ces paramètres mettent en évidence le réseau pseudocubique de la thomsonite. 
